( i323 ) 

 rations de chimie. Je citerai particulièrement M. d'Arcet parmi ceux qui se 

 sont occupés de cette question. 



» L'expérience n'a pas jusqu'à présent réalisé les espérances de Réau- 

 mur. 



» Deux circonstances rendent très-difficile la fabrication industrielle, 

 c'est-à-dire économique, des objets façonnés en verre dévitrifié : d'abord 

 et surtout la nécessité de soumettre ces objets à un ramollissement pro- 

 longé, qui devient un obstacle considérable à la conservation de leurs 

 formes, et en second lieu la longueur de l'opération, qui nécessite des dé- 

 penses très-considérables de combustible et de main-d'œuvre. 



» Je ne veux pas dire cependant que la porcelaine de Réaumur ne rece- 

 vra jamais d'applications importantes; il y a plus, je crois que dès aujour- 

 d'hui il serait possible de fabriquer des plaques de verre dévitrifié d'un 

 volume assez considérable imitant la belle porcelaine et pouvant la rem- 

 placer avec avantage dans certains cas. Ces plaques, quoique très-dures, 

 peuvent être douces et polies comme les glaces. J'ai l'honneur d'en mettre 

 quelques.beaux échantillons sous les yeux de l'Académie. 



» Les phénomènes chimiques de la dévitrification ne paraissent pas 

 avoir été l'objet d'une étude approfondie. Cependant, dans le cours de 

 l'année i83o, M. Dumas ayant fait l'analyse comparative d'un verre cristal- 

 lisé et d'un verre amorphe et transparent, retirés l'un et l'autre d'un même 

 creuset de verrerie, considéra le premier comme une combinaison définie, 

 plus riche en silice et moins chargée d'alcali que le second, et par consé- 

 quent moins fusible. Partant de cette analyse, dont le résultat n'était pas 

 contestable, et qui d'ailleurs cadrait avec les idées émises par Berthollet, 

 dans sa Statique chimique, sur les cristaux observés dans le verre par Reir, 

 M. Dumas considéra la dévitrification comme une cristallisation du verre 

 due à la formation de composés définis, infusibles à la température actuelle, 

 au moment de la dévitrification. Il admit que cette infusibilité relative est 

 le résultat tantôt de la volatilisation de la base alcaline, tantôt d'un simple 

 partage dans les éléments du verre, les alcalis passant alors dans la portion 

 qui conserve l'état vitreux. 



» Toutefois quelques chimistes, et à leur tête Berzelius, ont émis une 

 opinion différente, partagée d'ailleurs par les verriers en général, et qui 

 cor>siste à ne voir dans la porcelaine de Réaumur rien autre chose qu'une 

 masse vitreuse cristallisée. 



» Les faits que je vais rapporter corroborent cette dernière opinion et 

 semblent démontrer que le verre cristallisé qui a servi aux expériences de 



171.. 



